( 936 ) 



r> Si l'on veut doser l'aluminium, l'acide oxalique masquant les réactions de ce der- 

 nier, il est nécessaire de dessécher et de reprendre par l'acide sulfurique. 



» Voici les principales conclusions de mes recherches : 



» i° Toutes ces réactions sont extrêmement violentes. Il y a des pertes 

 énormes sous forme d'étain et d'acide stannique. 



» 2° La limite d'inflammation a lieu pour l'expérience correspondant 

 théoriquement à Al 4 Sn. 



» 3° Toutes les expériences plus riches en acide stannique que celle qui 

 correspond à AlSn 5 ne laissent aucune partie métallique; il ne reste dans 

 le creuset que du corindon. 



» 4° Tous les culots métalliques obtenus contiennent des quantités très 

 notables d'aluminium libre (entre 6 et i3 pour ioo). 



» 5° La quantité d'étain contenue dans le culot ne va pas régulière- 

 ment en croissant, quand on part des proportions correspondant à APSn, 

 pour atteindre celle de l'expérience AlSn 5 . Il y a de très grandes irrégu- 

 larités, comme on le verra plus loin. 



» 6° L'expérience Al 4 Sn, limite d'inflammation, ne donne qu'une impor- 

 tante masse de corindon dans laquelle sont dispersées des lamelles cris- 

 tallines très difficiles à détacher de la masse. 



» Si l'on vient à porter le mélange acide slannique-aluminium dans un 

 four Perrot, correspondant à cette réaction, de façon à le chauffer à en- 

 viron iooo°, et si l'on vient à l'enflammer lorsqu'il a atteint cette tempé- 

 rature, on obtient un simple culot métallique cristallin ('). Traité par 

 H Cl étendu, il produit un dégagement gazeux abondant et laisse un résidu 

 très nettement cristallisé, qui correspond à Al'Sn. L'analyse a donné: 

 Sn = 51,87; 5i,95. En théorie: Sn = 52,25. De plus, on voit dans la 

 masse d'abondants cristaux filiformes; quelques-uns ont pu, avec grand'- 

 peine, être détachés de la masse. Ils ont donné la même composition chi- 

 mique. 



» 7 L'expérience correspondant à AlSn donne un culot avec de nom- 

 breux alvéoles qui sont tapissés de cristaux filiformes et lamellaires de 

 toute beauté. Ils correspondent à la formule Al Sn. 



nous sommes servi des appareils de M. Hollard, dont les cornets en platine avaient 

 été préalablement dépolis au jet de sable. Il semble se former entre le platine et l'étain 

 un alliage superficiel; les électrodes sont extrêmement difficiles à nettoyer; on est 

 parfois obligé de faire intervenir le bisulfate de potasse. 



(') Si l'on prolongeait trop le chauffage, la réaction aurait lieu dans le four même. 



